— 1144 — 



Mentre l'accordo per Si0 2 e A1 2 3 è soddisfacente, l'ossido di litio 

 dà un valore alquanto più basso : ma non è da escludere un errore più grave 

 nella determinazione del litio, sia per la piccola quantità di esso presente 

 nel minerale, sia per la difficoltà tecnica della manipolazione. 



La formula ordinaria della Petalite è Si 4 O 10 AlLi, ossia: 



8 Si0 2 , 1 A1 2 3 , 1 Li 2 



È da notare che la proporzione dell'ossido di alluminio a quello di 

 litio è 1:1 per la petalite ordinaria; per quella dell'Elba è 2:1. 



Per rischiarare questo fatto, si può pensare che nella petalite esistano 

 due silicati, uno contenente l'alluminio, l'altro il litio, e che nella petalite 

 elbana sia doppia la proporzione del silicato di alluminio. Infatti, quando- 

 si consideri la petalite ordinaria, 



6 Si0 2 . A1 2 3 + 2 Si0 2 . Li 2 , 



la petalite elbana viene espressa molto soddisfacentemente da 



2 [6 Si 2 . Al 2 3 ] -f 2 Si 2 . Li s . 



in accordo con Rammelsberg, che trovava presso a poco le mie medesime 

 percentuali 



Ricordo, a questo punto, che l'identità fra la petalite elbana o castoro 

 e la petalite d'America e di Svezia è stata oggetto di controversia già da 

 lungo tempo fra Rose ( 2 ), Des Cloizeaux ( 3 ) e Rammelsberg ( 4 ). 



Rose portava in favore dell'identità fra i due minerali la coincidenza 

 degli angoli e dei piani di sfaldatura; Des Cloizeaux, confermando le osser- 

 vazioni di Rose, trovava accordo anche nelle proprietà ottiche. 



Rammelsberg opponeva che nel Castore mancava il sodio, presente nelle 

 altre petaliti, e che la quantità di litina del Castore era minore della quan- 

 tità complessiva di litina e di soda dell'altra varietà. È da aggiungere che 

 il peso specifico del Castore è 2,38-2,40, mentre la petalite, secondo le os- 

 servazioni di Arfverdson e Gmelin ( 5 ). avrebbe la densità 2,42-2,426. 



Però la soda è stata trovata da Rammelsberg stesso nel Castore nel- 

 l'analisi del 1878. Dall'analisi di Rammelsberg e dalla mia risulta che le 

 varie petaliti si debbono considerare .come il prodotto di combinazione di 

 due silicati, uno di alluminio ed uno di litio, aventi a comune il medesimo 

 acido dimetasilicico, ma per i quali può variare la proporzione relativa. In 

 base a questa considerazione, non si può escludere la identità mineralogica 



C) Rammelsberg, Handbuch der Mineralchernie, II, pag. 424 (1875). 

 (*) Rose, Pogg. Ami., 1850, 79, pag. 162. 



( 3 ) Des Cloizeaux, Compi rend., 1863, 56, pag. 488. 



( 4 ) Rammelsberg, Pogg. Ann., 1852, 85, pag. 544. 

 ( s j Rose, Memoria citata. 



